— 171 — 
d’ailleurs employée à l’état naturel qu’au début des 
opérations ; par la suite, la réduction même du fluo- 
rure d’aluminium donne de la cryolithe artificielle 
beaucoup plus pure. En deuxième lieu vient la réduc- 
tion du fluorure d’aluminium par du sodium ; ce der- 
nier est lui-même fabriqué par M. Grabau à l’aide 
d’un nouveau procédé qui permet d’abaisser considé- 
rablement son prix de revient. 
Fabrication du fluorure d'aluminium . — On dissout 
dans l’eau 10 à 13 p. 100 de sulfate d'alumine et on 
traite la dissolution par du spath fluor réduit en 
poudre, et aussi pur que possible ; le mélange est 
chauffé pendant plusieurs heures à 60 degrés dans un 
bassin muni d’un malaxeur. 
Le spath fluor, au bout de peu de temps, se bour- 
soufle et se décompose en partie en formant du sul- 
fate de chaux. En répétant plusieurs fois cette opéra- 
tion, on peut arriver à remplacer 66 p. 100 de l’acide 
sulfurique combiné à l’alumine par du fluor ; mais, 
dans la pratique, il n’est pas avantageux de pousser 
jusque-là; il vaut mieux s’arrêter à 55 p. 100. Il se 
forme une combinaison particulière de fluorure d’alu- 
minium et de sulfate d’alumine, un fluosulfate d’alu- 
mine A1 2 (F1 4 S0 4 ). 
On laisse déposer pendant plusieurs heures ; la solu- 
tion encore trouble est transvasée dans un grand 
réservoir en bois ; le sulfate de chaux précipité est 
lavé sur des filtres, et les eaux de filtration servent à 
dissoudre une nouvelle quantité de sulfate d’alumine; 
le sulfate de chaux retient seulement 3 p. 100 de sul- 
fate d’alumine devenu insoluble. 
